研究論文

ポリアニリン−モンモリロナイト複合化材料の合成と物性
吉元昭二

Synthesis and Characterization of Polyaniline-montmorillonite Composite
Material
Shoji YOSHIMOTO
Industrial Technology Division, AITEC
天然の無機系層状化合物であるモンモリロナイトを用いて、そのナノスケールの微細層間内で導電性高分子であるポリアニリンの合成を行った。モンモリロナイトの層間内にポリアニリンのモノマーをイオン交換反応と吸着反応の両方により挿入して赤色粉末を得た後、これに酸化重合剤として過硫酸アンモニウムを加えて室温下で重合を行った。その結果、赤外分光分析及び粉末Ｘ線回折よりモンモリロナイトの層間内でポリアニリンが合成されていることが明らかとなった。この得られた合成物質は濃緑色の粉末で、ペ レ ッ ト を 作 製 し 導 電 率 を 測 定 し た と こ ろ 10 - 2 S/cm程 度 で あ っ た 。

１．はじめに製モンモリロナイト（クニピアＦ：陽イオン交換容量

無機物質と有機物質のナノオーダーの微細構造を有す(CEC)115mmol/100g））を用いた。この無機層状化合物は、るナノコンポジット材料は、新規な物性発現の可能性をSiO4の四面体とAl2O3の八面体 2:1 がおよそ 0.96nmでひと秘めた材料として注目されている。層状構造を有する無つの層構造を形成し、この層が繰り返し存在している 2）。

機化合物の層間はナノオーダーの二次元的に制限された

モンモリロナイトの層間内は交換性の陽イオンである微細空間であり、この空間に有機物を挿入（インターカNa+とその周りに配位している水分子が存在している。ポレーション）することにより、ナノレベルで設計されたリアニリンのモノマーであるアニリン塩酸塩

有機−無機コンポジット材料の創製が可能となる。

（[C6H5NH3 +]Cl- ）及び酸化重合剤として用いた過硫酸ア

本研究ではこの層状化合物が有する微細空間に重合可ンモニウム（(NH4)2S2O8）は和光純薬工業製試薬を用いた。

能な有機モノマーを取り入れ、この空間を反応場とした

粉末Ｘ線回折(XRD)は CuKα 線を用いた理学電機製粉

立体特異的重合により高分子の合成を行うことを試みた。

末Ｘ線回折装置 RINT2200/PC により測定した。赤外分光

先に、ナノ材料の設計を目的にホスト材料(層状化合物)分析は日本分光製 FT/IR480Plus により KBr 錠剤法で測定として天然のモンモリロナイトを、また層間内に合成すした。合成物の導電率は得られた粉末のペレットを作製るゲスト材料（高分子化合物）として導電性を有する機して三菱化学製 LorestaHP MCP-T410 を用いて測定した。

能性有機材料のひとつであるポリアニリンを選定し、そ2.2

ポリアニリン−モンモリロナイト複合体の合成方法の複合化について検討したところ無機層状化合物のもつモンモリロナイト 1g とアニリン塩酸塩 0.596g を蒸留

ナノオーダーの層間内で導電性ポリアニリンを合成可能

水 100ml 中で混合後、水を室温下で蒸発させた。その後、1）。しかし、合成された複合材料の導酸化重合剤として過硫酸アンモニウムを重合に必要な化

電性ポリアニリンの含有率は低く、ナノ機能の発現を目学量論量の 1.5 倍量(1.574g)加え、およそ 72 時間室温下指す上で層間内に合成できるポリアニリンの含有率を大において重合反応を行った。反応後、固形物を遠心分離きくすることは必要不可欠である。そこで、本研究ではにより単離し蒸留水で十分に洗浄した後、凍結乾燥を行ポリアニリン含有率の高いナノコンポジット材料の合成うことで濃緑色粉末を得た。

なことが分かったを目指した。

３．実験結果及び考察
２．実験方法2.1

試薬および実験装置

ホスト化合物である無機層状化合物はクニミネ工業
工業技術部

材料技術室

インターカレーション反応はイオン交換反応によって行われることが一般的であるが、この場合層間内に取り込めるゲスト化合物の量はそのホスト化合物のもつ陽イ

Na+

Na+

ホスト化合物（モンモリロナイト）

Na+

NH3ゲスト化合物（アニリン塩酸塩）①イオン交換反応+Cl-Na+ClNH3NH3NH3NH3ゲスト化合物（アニリン塩酸塩）②吸着反応

NH3ClNH3NH3Cl+Cl-NH3NH3③重合反応

過硫酸アンモニウム（（NH4)2S2O8）

NH

H
N
ClH
N
ClNH

図１

合成経路図

オン交換容量（CEC）に依存する。しかし、イオン交換の XRD パターンからイオン交換後の合成物はモンモリ

反応以外にも極性を有する化合物は吸着反応によってもロナイトの層間距離を示すおよそ 2θ = 7.5°のピークが低3)層間内に取り込まれることが知られている 。本研究で角側の 2θ = 6.1°にシフトしていることが分かる。その層はイオン交換反応に吸着反応を付加することにより層間間距離は Bragg の式からおよそ 1.45nm となり、このとき内に取り込めるゲスト化合物の量を増加させ、有機物含の層間距離の拡がり Δ d は層間距離から層状化合物のシ有率の高いナノコンポジット化合物の合成を試みた。本リケート層の厚み 0.96nm を差し引いたおよそ 0.49nm で実験の合成経路を図 1 に示す。まず通常のイオン交換反ある。この結果はアニリニウムイオンがホスト化合物の応によりゲスト化合物のカチオンを層間内に挿入し、続層間内に取り込まれたことを示している。イオン交換反いて挿入されたゲストカチオンとの親和性を利用して過応により層間内にアニリニウムイオンを取り込ませた化剰のゲスト化合物の挿入を試みた。挿入されたゲストカ合物にさらに吸着反応によりアニリン塩酸塩を取り込まチオン及びゲスト化合物は酸化重合剤を用いて重合した。

せた。その XRD パターンを図２(c)に示す。図２(c)の XRD

ゲスト化合物をインターカレートした後の XRD によパターンのピーク位置は 2θ = 3.6°でその層間距離はる分析結果を図２に示す。XRD パターンのピーク位置と2.45nm となる。アニリン塩酸塩をさらに吸着させること

Bragg の式（2dsinθ = nλ）からホスト化合物の層間距離がに よ り そ の 層 間 距 離 の 拡 が り Δ d は 1.49nm分かる。原料であるモンモリロナイトの層間距離は XRD（2.45-0.96=1.49nm）にも及び、イオン交換反応のみによパターンからおよそ 1.2nm であるが、これはシリケートるインターカレーションよりも３倍以上も層間距離が拡

層 1 枚あたりの厚み（およそ 0.96nm）に水和したナトリ張された。また、インターカレーションにより生成したウムイオンを層間内に含んでいるためである。図２(b)これらの化合物は赤色に呈色した。インターカレーショ

とから，その層間距離の拡がり Δ d の値は 0.49nm 及び1.49nm からおよそ 0.28nm、0.36nm に縮小されナノオー

2θ=3.6°(d=2.45nm)

ダーの層間内においてポリアニリンが合成されたことが推察された。両者の重合後の層間距離の違いは層間内にintensity (a.u.)

生成したポリアニリンの量によるものと考えられる。すなわちイオン交換反応と吸着反応の両方による方法から(c)合成した複合物中にはイオン交換反応のみによる合成物よりも多くのポリアニリンを層間内に含んでいることを2θ=6.1°(d=1.45nm)示している。

(b)2θ=7.5°(d=1.2nm)

図４にそれぞれの合成物の赤外吸収スペクトルを示す。図４の(c)、(d)より重合後の赤外吸収スペクトルは共(a)に 1245、1305、1478、1570 cm-1のポリアニリンの構造に起因する吸収が見られることからポリアニリンが合成さ3456782θ/°CuKα910れていることが確認された。また、ポリアニリンに起因するそれぞれの吸収の強度からイオン交換反応と吸着反応の両方によって合成した複合物ではポリアニリンの含図２

粉末Ｘ線回折（ＸＲＤ）パターン(a)モンモリロナイト、(b)イオン交換反応のみによるインターカレーション合成物、(c)イオン交換有率が高くなっていることが示されており、これはXRDによる層間距離の結果とよく一致している。
合成した複合体はペレット状にして導電率を測定した。

反応と吸着反応の両方によるインターカレーショ

イオン交換反応のみから合成した複合体の導電率は 10-5ン合成物S/cm程度であったのに対して、イオン交換反応と吸着反応の両方によって合成した複合体の導電率は 10-２ S/cm

ン後の生成物の熱分析の結果からイオン交換反応のみでとおよそ 103倍の増加が確認された。

得られた合成物はおよそ 8%の有機物質を含有していることが分かった。一方で、イオン交換反応に吸着反応を付加して合成した生成物中にはおよそ 31%の有機物質の2θ=6.7°(d=1.32nm)

存在が確認された。これらの結果からイオン交換反応に吸着反応を付加して合成した生成物はイオン交換反応のを含んでいることが分かった。イオン交換反応により層間に取り込まれたアニリニウムイオンはシリケート層との強い相互作用によりその熱分解温度が非常に高く、一方でイオン交換反応に吸着反応を付加して合成した生成物は、アニリン塩酸塩の蒸発による重量減少温度に極め(d)Intensity(a.u.)

みで得られた合成物よりもおよそ４倍量のゲスト化合物(c)2θ=7.1°(d=1.24nm)(b)てよく一致する温度での重量減少が確認され、吸着反応
ではアニリン塩酸塩が分子の状態で層間内に取り込まれ(a)ていることが推察された。これら層間内に取り込まれたゲスト化合物（アニリニウムイオン、アニリン塩酸塩）

3456789102θ/°CuKαに酸化重合剤を加えて層間内において重合反応を試みた
ところ、赤色を呈していた化合物は次第にポリアニリンの濃緑色へと変化し重合が進行したことが示唆された。

図３

粉末Ｘ線回折（ＸＲＤ）パターン

重合後の XRD パターンを図３に示す。重合前の層間距(a)イオン交換反応のみによるインターカレーション

離を示す 2θ = 6.1°（イオン交換反応のみによるインター合成物、(b)(a)の重合物、(c)イオン交換反応と吸着反カレーション合成物）または 2θ = 3.6°（イオン交換反応応の両方によるインターカレーション合成物、(d)(c)と吸着反応の両方によるインターカレーション合成物）の重合物のピークはそれぞれ 2θ = 7.1°と 2θ = 6.7°にシフトしたこ

４．結び
本研究では導電性高 分子材料である ポリアニリンと無機層状化合物のモンモリロナイトとの複合体の合成に間内へのゲスト化合物の挿入方法を従来のイオン交換反応のみによる方法に吸着反応を付加することを試みた。

1305cm-11245cm-1(c)おいてポリアニリンの含有量を高めることを目的に、層1570cm-11478cm-1

Transmittance(%)(d)

その結果、吸着反応を付加することにより、イオン交換反応のみによって合成したインターカレーション合成物(b)よりも約 4 倍量のゲスト化合物を挿入できることが分かった。さらに酸化重合剤を用いてインターカレーション合成物を重合したところ、ナノオーダーの層間内におい(a)て従来よりも多量のポリアニリンを合成できることが確認できた。また、その複合体の導電率を測定したところ、吸着反応を付加して合成した複合体はおよそ 10-2S/cmの2000

1600
1200
800-1Wavenumber(cm )400

導電性を有し、この値はイオン交換反応のみによる複合体の 103倍の値であった。
今後は本研究で合成された複合化材料の耐熱性につい

図４ 赤外吸収スペクトル(a)モンモリロ ナイト、(b)ポリアニリン、(c)イオンて検討を行う予定である。

文献

交換反応のみによるインターカレーション合成物の重合物、(d)イオン交換反応と吸着反応の両方によるインターカレーション合成物の重合物

１ ） 吉 元 昭 二 ： 愛 知 県 産 業 技 術 研 究 所 研 究 報 告 ， 3,
6(2004)
２）粘土ハンドブック第二版，P9〜15(1987)，技報堂出版
３）粘土ハンドブック第二版，P281〜290(1987)，技報堂
出版